Harmotom und Titanit. 
1665 
Der Glühverlust bei 868 mg betrug 87, daher der Wasser- 
gehalt am Knickpunkte 
87-^887-868 ^ 
887 
Die geglühte vSubstanz wurde mit saurem schwefelsaurem 
Kali behandelt, wobei 59* 55% SiOg gewonnen wurden. Dem- 
nach enthält der geglühte Rückstand: 
SiOo TiOo 
59 -5570 gegen 40 '4570. 
Da nun in dem ursprünglichen Titanit nach meiner Ana- 
lyse SiOg und TiOg in dem Verhältnisse 
59-55 gegen 80-35 
gefunden wurden, so ergibt sich, daß von den ursprünglich 
80 Teilen TiOg nur mehr die Hälfte vorhanden ist. Die andere 
Hälfte ging bei der Zersetzung mit Salzsäure in Lösung und 
wurde abgegossen. Während also im ursprünglichen Mineral 
das Verhältnis Sig : Tig herrscht, bietet der Rückstand das Ver- 
hältnis Sig : Ti. 
Der gefundene Wassergehalt führt nun darauf, daß die 
entsprechenden Säuren die Zusammensetzung Si205H2 und 
^h^^^2 haben, wonach die Zusammensetzung des erhaltenen 
Säuregemisches durch 
ausgedrückt wird. In der Tat führt die Rechnung nach dieser 
Formel auf 11* 86 7o Wasser, während der Wassergehalt zu 
11 "9570 bestimmt wurde. 
IL Eine weitere Probe wurde bei erhöhter Temperatur 
zersetzt. Dazu wurden etwa 2'bg verwendet und etwa drei 
Wochen in einem elektrischen Ofen bei 60° C. der Einwirkung 
von verdünnter Salzsäure überlassen. So oft sich aber eine 
tiefe gelbe Farbe zeigte, wurde die klare Flüssigkeit abge- 
gossen, filtriert und eingeengt. Nachdem sich schließlich die 
zersetzende Salzsäure nicht mehr gelb färbte, das Pulver unter 
